## Analisa Kuat Tekan Beton Dengan Penambahan Superplasticizer Concrete Admixture Pada Mutu Beton Standar fc’ 19,3 Mpa
Ice Trisnawati 1) , Pengki Suanto 2) , Iqbal Hidayat 3)
Dosen Program Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Palembang 123 icetrisnawati8511@gmail.com 1 pengkisuanto@gmail.com 2 iqbalhidayat85@gmail.com 3

## Abstrak
Beton  terdiri  dari  agregat  kasar,  agregat  halus,  air,  dan  semen  portland.  Beton  biasanya  diaplikasikan  pada pondasi, kolom, balok, pelat lantai, gorong-gorong, bendungan, dan bendungan. Secara umum beton tersusun atas  semen,  agregat  halus,  agregat  kasar,  dan  air.  Dapat  dicampur  dengan  bahan  tambahan  yang  dapat meningkatkan kinerja dan kualitasnya. Diperlukan perencanaan campuran beton dengan syarat-syarat tertentu untuk memperoleh mutu beton yang diinginkan. Kualitas beton tergantung pada bahan penyusunnya. Semen merupakan salah satu bahan penyusun beton  yang berfungsi sebagai pengikat agregat pada campuran beton. Kekuatan  beton  dipengaruhi  oleh  beberapa  hal,  antara  lain  fasa,  jenis  semen,  gradasi  agregat,  sifat  dan  seni agregat (pencampuran,  pemadatan,  dan  pemeliharaan),  umur  beton,  dan  bahan  kimia  tambahan  (admixture). Beton sedang tren karena merupakan bahan konstruksi yang memiliki banyak keunggulan, antara lain mudah dalam pengerjaan, mudah dibentuk sesuai kebutuhan, mampu menahan kuat tekan yang baik, tahan aus, kedap air,  dan  ekonomis  (terbuat  dari  bahan  lokal  yang  mudah  didapat)  dan  mudah  perawatannya  sehingga  beton sangat  banyak  digunakan  untuk  struktur  besar  maupun  kecil.  Keunggulan  beton  sebagai  bahan  konstruksi antara  lain  kuat  tekannya  yang  tinggi.  Mampu  mengikuti  bentuk  bangunan  dengan  leluasa,  serta  tahan terhadap  api,  dan  biaya  perawatan  yang  relatif  murah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  nilai  kuat tekan beton yang dihasilkan dari berbagai variasi penambahan Superplasticizer Concrete Admixture (SPCA) dengan  standar  beton  fc'  19,3MPa.  Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  SNI  63-2834-2000  tata cara  pembuatan  campuran  beton  standar.  Kesimpulan  dari  hasil  pengujian  adalah  nilai  kuat  tekan  beton standar (BS) umur 28 hari sebesar 19,69 MPa lebih besar dari kuat tekan beton rencana yaitu 19,3 MPa, nilai kuat tekan beton tertinggi dengan penambahan SPCA 1,25% (SPCA-1 ) sebesar 20,38 Mpa maka berat jenis rata-rata beton umur 28 hari dikategorikan beton biasa.
Keywords : Compressive strength, SPCA, slump test, MPa, Specific Gravity of Concrete

## I.   PENDAHULUAN
Pembangunan  infrastruktur  di  Indonesia sampai  saat  ini  sebagian  besar  menggunakan beton  sebagai  bahan  konstruksi.  Beton  biasanya diaplikasikan  pada  pondasi,  kolom,  balok,  plat lantai, gorong-gorong, bendung, dan bendungan. Secara  umum,  beton  tersusun  dari  semen, agregat  halus,  agregat  kasar,  dan  air  serta  dapat dicampurkan  bahan  tambah  yang  mampu meningkatkan kinerja dan mutu beton.
Diperlukan  suatu  rencana  campuran  beton dengan  syarat  tertentu  untuk  mendapatkan  mutu beton  yang  diinginkan.  Salah  satunya  pada pembuatan  beton  ringan.  Bahan  penyusun  beton umumnya dari semen, pasir dan batu pecah serta bahan  tambahan  kimia  lainnya,  hal  lain  yang mendasari  pemilihan  dan  penggunaan  beton sebagai bahan konstruksi adalah faktor efektifitas dan tingkat efisiensinya. Secara umum bahan  pengisi  ( filler )  beton  terbuat  dari  bahan-
bahan yang mudah diperoleh, mudah diolah ( workability )  dan  mempunyai  keawetan  ( durability ) serta kekuatan ( strength ) yang sangat diperlukan dalam suatu  konstruksi. Secara  sederhana,  beton  dibentuk oleh  pengerasan  campuran  antara  semen,  air,  agregat halus  (pasir),  dan  agregat  kasar  (batu  pecah  atau kerikil).  Perkembangan  yang  telah  sangat  dikenal adalah  ditemukannya  kombinasi  antara  material  beton dan  tulangan  baja  yang  digabungkan  menjadi  satu kesatuan  konstruksi  dan  dikenal  sebagai  beton bertulang [1]
Penelitian-penelitian  telah  banyak  dilakukan untuk memperoleh suatu penemuan alternatif penggunaan konstruksi karena beton merupakan unsur yang  sangat  penting,  mengingat  fungsinya  sebagai salah  satu  pembentukstruktur  yang  paling  banyak digunakan  oleh  masyarakat.  Keadaan    ini  dapat dimaklumi, karena sistem konstruksi beton mempunyai banyak  kelebihan  jika  dibandingkan  dengan  bahan lain.  Keunggulan  beton  sebagai  bahan  konstruksi
37 Standar Fc’ 19,3 Mpa / Ice Trisnawati 1) , Pengki Suanto 2) , Iqbal Hidayat 3
antara  lain  mempunyai  kuat  tekan  yang  tinggi, dapat  mengikuti  bentuk  bangunan  secara  bebas, tahan  terhadap  api  dan  biaya  perawatan  yang relatif  murah.  Beberapa  penelitian  tentang campuran  beton  sudah  banyak  dilakukan  oleh peneliti-peneliti  lainnya  diantaranya  ;  Suhendro T,  Aditya  G  W  (2012)  dengan  menggunakan ampas  tebu  dan  abu  arang  briket  terjadi peningkatan  kuat  tekan  beton  sebesar  27,78  % dari kuat tekan beton normal [2]. Hasil penelitian Asrullah  (Asrullah,2018)  adanya  peningkatan kuat  tekan  beton  dengan  penambahan  Sika Concrete Refair Mortar yaitu dengan penambahan  5%,  dan  terjadi  penurunan  dengan penambahan 10%, 15% dan 20% [3].
Kualitas  beton  bergantung  pada  bahan- bahan  penyusunnya.  Semen  merupakan  salah satu bahan penyusun beton yang bersifat sebagai pengikat agregat pada campuran beton. Besarnya kuat  beton  dipengaruhi  beberapa  hal  antara  lain fas,  jenis  semen,  gradasi  agregat,  sifat  agregat, dan    pengerjaan  (pencampuran,  pemadatan,  dan perawatan),  umur  beton,  serta  bahan  kimia tambahan  ( admixture ).  Pada  kenyataanya,  kuat tekan  beton  yang  dihasilkan  selalu  lebih  kecil dari  kuat  tekan  rencan    yang  dihitung.  Telah banyak  upaya  yang  dilakukan  para  peneliti sebelumya untuk memperbaiki sifatIbeton tersebut.  Upaya  tersebut  antara  lain  dengan menambahkan  bahan  tambahan  seperti  fly  ash (pengganti sebagian proporsi semen), silica fume (pengisi  antara  pasta  semen  dan  agregat), mikrosilika,  dan  nanosilika  dengan  tujuan perbaikan  sifat  beton  (Kaligis  dkk,  2016)[4]. Terdapat  beberapa    macam    bahan  ganti  dan bahan  tambahan    yang    ada    diantaranya superplasticizer.  Superplasticizer  selain  dapat meningkatkan mutu beton, juga dapat mempercepat  pengerasan  beton, mereduksi pemakaian  air,  serta  dapat  meningkatkan  dan mempermudah proses
pengolahannya (workability) (Kaligis dkk, 2016)[4].
Salah  satu  penyelesaian  yang  dilakukan untuk  meningkatkan kualitas beton tersebut yaitu dengan  menambahkan  bahan  tambah.  Salah  satu bahan tambah yang dapat digunakan yaitu berupa Superplasticizer  Concrete  Admixture (SPCA). Superplasticizer  Concrete  Admixture (SPCA) adalah bahan kimia tambahan dengan kemampuan  mengurangi  jumlah  pemakaian  air hingga 40%, meningkatkan kelancaran pengaliran pada  adonan  beton,  membuat  semen  dan  mortar lebih  padat,  mengurangi  penyusutan  pada  beton,
memungkinkan  pengerjaan  semen  dan  air  yang  rendah sehingga menjadikan beton lebih kuat dan meningkatkan kuat tekan beton [5].

## II. KAJIAN PUSTAKA
Beton  adalah  sebuah  bahan  bangunan  komposit yang  terbuat  dari  kombinasi  bahan  pengikat  (pada umumnya  terdiri  dari  semen  hidrolis  dan  air),  agregat halus  (pasir),  dan  agregat  kasar  (koral/batu  pecah) dengan  atau  tanpa  bahan  tambahan  [6].  Sifat  beton dipengaruhi  oleh  bahan  pembentuknya  serta  cara membuatannya.  Semen  berfungsi  sebagai  pengikat beton  itu  sendiri.  Untuk  kadar  umpur,  gradasi,  berat jenis  agregat  mempengaruhi  kekuatan  beton  SNI  03- 2847-2013)  [7].    Menurut  [8]    gradasi  agregat  halus mempengaruhi  pengerjaanya,  sedangkan  agregat  kasar mempengaruhi  kekuatan  beton.  Kualitas  dan  kuantitas air mempengaruhi pengerasan dan kekuatan beton.
Dalam  suatu  proses  pembuatan  beton,  yang  perlu diperhatikan  adalah  kekuatan,  keekonomisan,  dan durabilitas  bahan  dari  beton  tersebut.  Durabilitas adalah  daya  tahan  suatu  bahan  terhadap  beban  yang akan  diterimanya.  Pembuatan  beton  melalui  proses perhitungan  kadar  air,  jumlah  semen  dan  jumlah agregat  yang  diperlukan.  Setelah  proses  perhitungan, akan dilakukan proses pembuatan beton dengan bahan- bahan  yang  telah  dihitung.  Setelah  beton  terbentuk, dilakukanlah proses perawatan selama 28 hari. Seiring dengan  mencapainya  umur  beton,  maka  beton  akan semakin  mengeras  dan  akan  mencapai  kekuatan rencana (f’c). Pada  saat  keras,  beton  diharapkan mampu  memikul  beban  sesuai  rencana  sehingga  sifat utama  yang  harus  dimiliki  oleh  beton  adalah kekuatannya [9].
Superplasticizer  Concrete  Admixture (SPCA) adalah  bahan  kimia  tambahan  dengan  kemampuan mengurangi  jumlah  pemakaian  air  hingga  40%, meningkatkan  kelancaran  pengaliran  pada  adonan beton,  membuat  semen  dan  mortar  lebih  padat, mengurangi  penyusutan  pada  beton,  memungkinkan pengerjaan  semen  dan  air  yang  rendah  sehingga menjadikan  beton  lebih  kuat  dan  meningkatkan  kuat tekan  beton.  Superplasticizer  Concrete  Admixture dapat  digunakan  pada  tingkat  dosis  1  kg  SPCA  untuk 150-200 kg semen [5].

## III. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  suatu  eksperimen (percobaan) di laboratorium Fakultas Teknik Universitas Palembang dengan menganalisa kuat tekan beton  dengan  penambahan Superplasticizer  Concrete Admixture Pada  Mutu  Beton  Standar  fc’  19,3  Mpa. Pengujian  material  meliputi  pengujian  berat  jenis,
38 Standar Fc’ 19,3 Mpa / Ice Trisnawati 1) , Pengki Suanto 2) , Iqbal Hidayat 3
kadar  air  agregat,  kadar  lumpur  agregat,  analisa saringan, modulus kehalusan, berat jenis agregat, dan  penyerapan  agregat  (halus  &  kasar) [11],[14],[15],[16].  Mix  desain  mrngacuh  pada SNI 03-2834-2000 [10] untuk beton normal, dan beton  dengan tambahan SPCA 1,25% (SPACA- 1),  1,5%  (SWPCA-2),  dan  2,0%  (SPCA-3)  dari kebutuhan berat semen beton normal.
Kuat  tekan  beton  yang  direncankan  mutu Fc’ 20 Mpa (mutu minimum). Slump direncanakan  dengan  motede  SNI  1972-2008 [12]. Tes kuat tekan beton umur 7,14,21 dan 28 hari    dengan  metode  SNI  1974-2011,  cetakan benda  uji  kubus  15  cm  x  15  cm  x  15  cm  [13]. Diagram  alir  penelitian  seperti  pada  gambar  1 berikut ini.

## Gambar 1. Bagan Alir Penelitian

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Komposisi Campuran  Beton
Kebutuhan
material beton dengan menggunakan metode SNI 03-2834-2000 disajikan pada tabel 1 berikut ini :
Tabel 1. Keebutuhan Material Untuk 1 M 3 Beton fc”19,3 MPa
No Jenis Material Kebutuhan Material Untuk 1M 3 Beton 1 2 3
4 5 6 7 Semen Pasir
Split  Gabungan  19,00
mm) dan 37,50 mm Air PDAM Beton  SPCA  1,25% dari berat semen (SPCA-1) Air Beton SPCA 1,5% dari berat semen (SPCA-2) Air Beton SPCA 2,0% dari berat semen (SPCA-3) Air 385 kg 698 kg 1047 kg 185 kg 4,81 kg 94,49 kg 5,78 kg 97,11 kg 7,70 kg 99,74 kg
Sumber : Hasil Analisa 4.2. Nilai Slump Beton
Pengujian  nilai  slump  dilakukan  setiap  jenis campuran  beton,  hasil  pengujian  nilai  slump  beton disajikan pada tabel 3 berikut ini.
Tabel 2 Nilai Slump Semua Jenis Beton No Jenis Beton Nilai Slump (cm) 1 2 3 4 Beton Standar (BS) Beton (SPCA-1) Beton (SPCA-2) Beton (SPCA-3) 9,1 10,0 10,9 11,3
Sumber : Hasil Analisa 9,1 10 10,9 11,3 0 2 4 6 8 10 12 BS SPCA-1 SPCA-2
SPCA-3 Nilai Slum Berbagai Jenis Beton (cm)
Gambar 2. Nilai Slump Berbagai Jenis Beton
Bila  dilihat  pada  gambar  2  nilai  slump  pada masing-masing  komposisi  campuran  beton  terjadi kenaikan,  nilai  slump  beton  standar  (BS)  9,1  cm memenuhi  syarat  yang  ditentukan,  semakin  banyak
39 Standar Fc’ 19,3 Mpa / Ice Trisnawati 1) , Pengki Suanto 2) , Iqbal Hidayat 3
jumlah  penambahan  SPCA,  maka  nilai  slump menjadi  naik  dan  pada  komposisi  penambahan SPCA (SPCA-1) nilai slump yaitu 10 cm  masih memenuhi syarat yang ditentukan yaitu 6-10 cm, kenaikan  nilai  slump  meningkat  lagi  menjadi 10,9  cm  (SPCA-2)  dan  11,3  cm  (SPCA-3)  nilai ini tidak memenuhi nilai slump yang disyaratkan (6-10  cm)  hal  ini  kemungkinan  disebabkan pengaruh  dosis  SPCA  dalam  campuran  beton sehingga  mempengaruhi  nilai  slump.  Hasil penelitian  Harnung  Tri  Hardagung    (2014)  yang menyatakan bahwa faktor air semen berpengaruh terhadap nilai slump [17].
4.3. Hasil Pengujian Kuat Tekan Hasil pengujian kuat tekan beton karakteristikpada  umur  28  hari  setiap  campuran disajikan dalam tabel 4 berikut ini.

## Tabel  3. Kuat Tekan Beton Umur 28 Hari
No Jenis Beton Kuat Tekan (MPa) 1 2 3 4 Beton Standar (BS) Beton  SPCA  1,25%  dari berat semen (SPCA-1) Beton  SPCA  1,5%  dari berat semen (SPCA-2) Beton  SPCA  2,0%  dari berat semen (SPCA-3) 19,69 20,38 19,06 18,87
Sumber : Hasil Analisa 19,69 20,38 19,06 18,87 18 18,5 19 19,5 20 20,5 BS SPCA-1 SPCA-2 SPCA-3
Kuat Tekan Beton (MPa) Berbagai Jenis Umur 28 Hari
Gambar 3. Nilai Kuat Tekan Beton Berbagai Jenis  Pada Umur 28 Hari
Dari  grafik  pada  gambar  3,  kuat  tekan beton  Standar  (BS)  sebesar  19,69  Mpa  dan memenuhi  syarat  minimum  beton  normal  yaitu 19,3  Mpa.  Kuat  tekan  beton  terjadi  fluktuasi seiring dengan bertambahnya dosis SPCA dalam
campuran beton. Nilai  kuat tekan beton untuk SPCA-1 sebesar 20,38 MPa terjadi kenaikan bila dibandingkan dengan  BS  yaitu  19,69  MPa.  Untuk  SPCA-2  sebesar 19,06  MPa  dan  SPCA-3  sebesar  18,87  MPa  terjadi penurunan,  hal  ini  disebabkan  karena  kondisi  beton terlalu encer bila dilihat dari nilai slumnya 10,9 cm dan 11,3  cm  sekaligus  tidak  memenuhi  syarat  yang  telah ditetapkan  (6-10  cm)  sehingga  berpengaruh  terhadap kuat  tekannya . Secara  umum  hasil  penelitian  ini membuktikan  bahwa  dengan  adanya  penambahan bahan lain dalam campuran beton dapat meningkatkan kuat tekan beton [2].

## 4.4. Berat Jenis Beton
Berat  beton  Standar  (BS)  dan  berat  beton dengan  penambahan  SPCA  sebesar  1,25%,  1,5%  dan 2,0%  rata-rata  pada  umur  28  hari  disajikan pada  tabel berikut ini disajikan dalam tabel berikut ini.
Tabel  4. Berat Jenis Beton Umur 28 Hari
No Jenis Beton Berat Jenis (t/m3) 1 2 3 4 Beton Standar (BS) Beton  SPCA  1,25%  dari berat semen (SPCA-1) Beton  SPCA  1,5%  dari  berat semen (SPCA-2) Beton  SPCA  2,0%  dari  berat semen (SPCA-3) 2,212 2,219 2,223
2,240
Sumber : Hasil Analisa
Gam bar 4. Berat Jenis Beton berbagai Jenis Umur 28 Hari
Dari  hasil  yang  disajikan  pada  tabel  4,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  berat  jenis  beton  terjadi meningkat  seiring  bertambahnya  persentasi  SPCA dalam campuran beton, semakin besar persentase dosis yang  ditambahkan  dalam  campuran  beton,  berat  jenis
40 Standar Fc’ 19,3 Mpa / Ice Trisnawati 1) , Pengki Suanto 2) , Iqbal Hidayat 3
beton  akan  menjadi  lebih  besar.  Dari  berat  jenis yang  ada,  maka  beton  ini  dikatagorikan  beton normal  yaitu    mempunyai  berat  jenisnya  2200- 2500 kg/m 3 (2,2 – 2,5 t/m 3 )[6].

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Nilai  kuat  tekan  beton  Standar    (BS) sebesar  19,69  Mpa  memenuhi  standar perencanaan yaitu 19,3 MPa.
2. Nilai  kuat  tekan  beton  Nilai  SPCA-1 sebesar 20,38 Mpa.
3. Nilai  kuat  tekan  beton  Nilai  SPCA-2 sebesar 19,06 Mpa.
4. Nilai  kuat  tekan  beton  Nilai  SPCA-3 sebesar 18,87 Mpa.
5. Berat  jenis  beton  dikatagorikan  beton normal.
5.2  Saran-saran Dari hasil yang ada, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :
1. Lanjutkan  dengan  penelitian  lanjutan  dengan merubah  faktor  air  semen  dengan  material yang sama
2. Usahakan  hasil  penelitian  diuji  SEM  untuk mengetahui  kondisi  terjadinya  peningkatan dan penurunan nilai kuat tekan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] H. Ali Asroni, (2010) Balok dan Pelat Beton Bertulang , Graha Ilmu Yogyakarta Cetakan  Pertama  ISBN  :  978-979-756- 613-5
[2]  Suhendro  T,  Aditya  G  W  (2012) Pengaruh Bahan  Tambah  Filler  Abu  Ampas  Tebu dan  Abu  Arang  Briket  Dengan  FAS  0,4
Terhadap  Kuat Tekan  dan  Kuat  Tarik Beton ,    Seminar  Nasional  Teknik  Sipil UMS 2012 pp.127-133.
[3] Asrullah,  2018,  Kuat  Tekan  Beton  Dengan Menggunakan Sika  Concrete  Refair Mortar Sebagai  Pengganti  Semen  Pada
Campuran  Beton  K  300.  Teknik  Sipil
UNPAL Vol.8, No.12, Nov.2018
ISSN.2089-2950.
[4]  Kaligis,  A.  T.,  Pangouw,  J.  D.,  & Mondoringin,  M.  R.,  2016, Variasi
Dimensi Benda Uji terhadap Kuat Tarik
Lentur Beton Mutu Tinggi , Jurnal Ilmiah Medi Engineering, 6(1), 424-433, Manado.
[5] Superplasiticizer Concrete Admixture PT Graha Jaya Pratama Kinerja Mutiara Taman Palem Blok B3 No. 38 Jln Kemal Raya Outer Ring Road Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11730 http://www.grahacemical.com
[6]  Tjokrodimuljo  K.1996 , Teknologo Beton Nafiri Yoyakarta
[7] SNI 03-2847-2013. Tata Cara Perencanaan Struktur Beton  Untuk  Bangunan  Gedung.  Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
[8]  Murdock,  L.J.  &  K.M.Brook  1979,  Bahan  dan Praktek  Beton    Ed  ke  4,  Cet.ke  3,  Erlangga Jakarta ISBN 32-00-038-2.
[9]  Tanjung  Rahayu  Raswitaningrum,  Randy  Fajar Aris  Setiawan,  2019. Pengaruh  Abu  Batu
Terhadap Kuat Tekan Beton Pasca Pembakaran. Program  Studi  Teknik  Sipil,
Universitas  Muhammadiyah  Jakarta,  Jakar  Jl. Cempaka Putih Tengah XXVII p-ISSN : 2407–1846, e-ISSN : 2460-8416 Website : jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek [10]  SNI  03-2834-2000.  Standart  Nasional  Indonesia (SNI)  Tata  Cara  Pembuatan  Campuran  Beton Normal.
[11]  SNI  15-2049-2004. Standart  Nasional  Indonesia (SNI) Semen Portland .
[12] SNI  1972-2008. Standart  Nasional  Indonesia (SNI) Tata  Cara slump beton.
[13] SNI 03-1974-1990. Standart Nasional Indonesia (SNI) Cara uji kuat tekan beton .
[14] SNI  ASTM  C136:2012.  Standart  Nasional Indonesia  (SNI) Metode  uji  untuk  Analisa Saringan Agregat halus dan Kasar .
[15]SNI 1970:2008. Standart Nasional Indonesia (SNI) Cara  uji  Berat  Jenis  Agregat  halus  dan Kasar .
[16]SNI 1971:2011. Standart Nasional Indonesia (SNI) Cara  uji  Kadar  air  total  Agregat  dengan pengeringan
[17]Harnung  Tri  Hardagung,  Kusno  Adi  Sambowo, Purnawan  Gunawan. Kajian  Nilai  Slump, Kuat  Tekan  Dan  Modulus  Elastisitas  Beton Dengan  Bahan  Tambahan  Filler  Abu  Batu Paras e-Jurnal  MATRIKS  TEKNIK  SIPIL Vol. 2 No. 2/Juli 2014/131 ISSN 2354-8630